52 



LUIS GOERNB 



que es necesario dividirlas en "creosotas 

 acidas" y "creosotas neutras." Las creo- 

 sotas acidas son buenos agentes de espu- 

 mación, en tanto que las creosotas neutras 

 tienen muy poco valor en este senti- 

 do y se usan pricipalmente como disol- 

 ventes del alquitrán de carbón. El ácido 

 cresólico o cresílico fué primeramente el 

 agente de separación principal usado en 

 la flotación de minerales de cobre, pero 

 últimamente su uso se ha limitado por su 

 alto precio. Ha sido substituido por 

 creosotas más baratas que contienen un 

 por ciento variable de ácidos del alqui- 

 trán de carbón que parece dan resulta- 

 dos igualmente satisfactorios. 



Agentes de selección por aceite 



El alquitrán de carian. — Puede consi- 

 derarse como encabezando la lista de los 

 aceites empleados por la selección. Es 

 usado como agente de espumación y su 

 gran empleo es sólo debido a su bajo pre- 

 cio. No todos los alquitranes de carbón 

 son apropiados para la flotación, puesto 

 que su naturaleza varía con la clase de 

 carbón usado y el método de tratamiento 

 por el calor. Los alquitranes de carbón 

 producidos como gas especial en plan- 

 tas de maquinaria son generalmente poco 

 uniformes y contienen agua y substan- 

 cias que los obscurecen, lo cual causa con 

 frecuencia serias dificiiltades. Pueden ob- 

 tenerse, sin embargo, alquitranes de car- 

 bón suñcientemente uniformes y libres 

 de agua y de materia colorante, de tal ma- 

 nera que tengan una consistencia tal que 

 no sea necesario diluirlos con creosota. 

 El alquitrán de madera dura es un se- 

 lector de minerales excelente y se está 

 usando en algunas plantas grandes de 

 molienda de minerales de cobre. El al- 

 quitrán de madera dura no está nume- 

 rado en estas notas, porque se puede ob- 

 tener en una gran variedad de grados, 

 de manera de encontrar una clase espe- 

 cial que se requiera para cada mineral; 

 y se han encontrado los resultados más 

 satisfactorios tratando cada mineral co- 

 mo un problema especial y ajustando a él 

 el grado del alquitrán apropiado. 



El alquitrán de jñno da resultados sa- 

 tisfactorios como agente de separación o 

 selección en muchos casos, en los que ni 

 el alquitrán de carbón ni el de madera 

 dura muestran acción selectiva completa. 



Acido impuro 



El ácido inijmro (sulfúrico) es un sub- 

 producto en la refinación de los destilados 

 del alquitrán de carbón. Es una mezcla 

 de ácido sulfúrico y de aceites hidro- 

 carburados, conteniendo aproximadamen- 

 te un 50% de H, SO4. Numerosas expe- 

 riencias indican que el ácido impuro que 

 proviene de las operaciones hechas con 

 el alquitrán de carbón, tiene mayor va- 

 lor como agente de flotación que el que 

 se obtiene en la refinación del petróleo. 

 Se ha usado con éxito en el tratamiento 

 de las pulpas de minerales que contie- 

 nen lamas de matriz muy finas. Como 

 un substituto del ácido sulfúrico, ofrece 

 una excelente posibilidad de reducción 

 en el costo. 



Propiedades de los agentes de flotación 

 Aceite de pino destilado con vapor 



Fabricado por la destilación con vapor 

 de la madera de pino. 



Color. — Amarillo de paja, transparente. 



Peso específico, límites. — 0.925 a 0.940 

 a 60° F. 



Valor como agente de flotación. Espu- 

 mación: El más alto valor. — Selección: 

 Bastante buena. 



Naturalesa de la espuma. — ^En gran 

 cantidad, burbujas pequeñas, fácilmente 

 subdividibles. 



Uso. — Para impartir propiedades de 

 espumación a los agentes de selección 

 (alquitranes de carbón, pino, madera du- 

 ra y petróleo) usado en proporción de 10 

 a 50% de la mezcla. Particularmente 

 adaptable a los minerales de zinc. 



Aceite de pino obtenido por destilación 

 destructora 



Fabricado por la destilación destruc- 

 tora de la madera de pino. 



Color. — Amarillo obscuro, transparente. 



